432 Referate. 32, 4. 



Eudell, K. , u. Hanemauu, H. , Über die optische Orien- 

 tierung einiger Metallschmelzen (Zeitschr. f. anorgan. 

 Chem. Bd. 83,-1913, p. 267—274). 



Eine der wenigen Anwendungen eines von J. Koenigsberger an- 

 gegebenen Verfahrens. Dasselbe gründet sich auf folgende Tatsachen: 

 Auch bei einer undurchsichtigen anisotropen Substanz gelingt es, die 

 Anisotropie im reflektierten Licht festzustellen. Das senkrecht auf- 

 fallende natürliche Licht wird in zwei reflektierte , senkrecht zuein- 

 ander schwingende Komponenten zerlegt. Diese können sowohl der 

 Amplitude als der Phase nach verschieden sein. Eine in den Strahlen- 

 gang gebrachte doppelbrechende Platte , die empfindliche Savart- 

 Doppelplatte, macht die Verschiedenheit der Amplitude oder der Li- 

 tensität des reflektierten Lichtes sichtbar. Beim Durchgang polarisierten 

 Lichtes zeigt diese farbige , bei monochromatischem Licht schwarzö 

 Interferenzstreifen , die mittels Fernrohres scharf eingestellt werden. 



Eine isotrope Metallfläche , z. B. ein Platin- oder Eisenspiegel, 

 auf den man mittels eines Vertikalillumiuators natürliches Licht fallen 

 läßt, reflektiert natürliches unpolarisiertes Licht. Die Savart- Platte 

 zeigt dann (wenn eine elliptische Polarisation durch schiefen Einfall 

 vermieden wurde) keine Streifen. Wird dagegen Licht an einem 

 anisotropen Metall, z. B. einem Zink- oder Wismutspiegel, reflektiert, 

 so ist die Intensität der einen Schwingungsrichtung größer als die 

 der anderen. Infolge des teilweise polarisierten Lichtes sieht man 

 mit Fernrohr und Analysatornikol schwache Interferenzstreifen in der 

 Savart- Platte. Beim Drehen des Präparates verschwinden sie, wenn 

 eine der Schwingungsrichtungen der Metallfläche mit der des Ana- 

 lysators 45^ bildet. In der 0- und 90 ^-Stellung sind sie natürlich 

 am deutlichsten. 



Die Verschiedenheiten des Reflexionsvermögens werden gemessen 

 durch Drehen einer Glasplatte, die sich zwischen dem total reflektieren- 

 den Prisma und der SAVART-Platte befindet. An einer mit bekannten 

 Mineralien empirisch geeichten Skala liest man die Zeigerstellung ab, 

 bei der gerade Kompensation der Anisotropie für die Nullage der 

 Schwingungsrichtungen in der reflektierenden Fläche erfolgt. Eine 

 Tabelle erlaubt für jede Zeigerstellung die Größe der Anisotropie 

 direkt abzulesen. 



Nach dieser Methode haben die Verff". die optische Orientierung 

 einiger schnell erstarrter Schmelzen der anisotropen Metalle Zink, 

 Antimon, Wismut und Zinn bestimmt. Die Schliff'e wurden mit Pariser- 

 rot und bei weicheren Metallen mit Tonerde poliert. Im Gegensatz 

 zu den üblichen metallographischen Verfahren ist hier eine Atzung der 

 Schliff'e nicht erlaubt, da die dabei entstehenden Unebenheiten infolge 

 schiefen Lichteintritts Polarisationserscheinungen hervorrufen würden. 

 Gleichgerichtete Streifensysteme würden durch Erzeugung von Gitter- 

 polarisation irreführen. Auch eine rauhe Oberfläche infolge zu langen 



